UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E INFORMATICA

CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA DEI SISTEMI, ENERGETICA, INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### INNOVATIVE CHARACTERIZATION AND

### ELASTOPLASTIC MODELLING OF METALS

### UNDER STATIC AND DYNAMIC CONDITIONS

### Raffaele Barbagallo

### Supervisor: Prof. Giuseppe Mirone

### Coordinator of Ph.D Program: Prof. Paolo Arena

I

Material characterization and modelling are fundamental in both Industry and Research worlds in order to have reliable FEM simulations. In this research, such procedures are investigated regarding quasistatic and dynamic tests on metals. According to several experiments reported in the literature, the static elastoplastic behaviour of such materials depends not only on the first stress invariant (triaxiality) for the ductile damage and on the second stress invariant (equivalent von Mises stress) for the yield, but also on the third stress invariant (normalized Lode angle X) which may affect at the same time the yielding and the ductile failure. In this research, a new accurate and easy-to-calibrate yield model is presented, in which the yield surface depends on the Lode Angle and, eventually, also on the triaxiality ratio. The proposed model has been tested and validated against experimental data from the literature on the Titanium alloy Ti6Al4V. Moreover, in this research, a new methodology is proposed and experimentally validated for translating the engineering curves, coming from tensile tests, into the true curves via material-independent mathematical tools named MVB functions, which only depend on the necking initiation strain and on the aspect ratio of the undeformed cross section. Regarding the dynamic behaviour of metals, this research is aimed at the quantitative evaluation of the error levels in the characterization via Hopkinson bar tensile tests, ran according to the classical strain-gauge-based experimental procedure and to the enhanced high-speed-camera-assisted procedure. In addition, the effect of the specimen slenderness is investigated for checking the sensitivity of both the above techniques to different specimen geometries. Lastly, this work analyses the necking-induced freezing of the strain rate effect via experimental data and numerical simulations, with reference to materials exhibiting both early and late necking initiation and the consequences of this phenomenon in the characterization process via Hopkinson bar tensile tests.

III

La caratterizzazione e la modellazione dei materiali sono fondamentali per avere simulazioni agli elementi finiti attendibili, sia in campo industriale che nella ricerca. Nella presente tesi, tali procedure sono indagate nell’ottica dei test sperimentali quasistatici e dinamici sui materiali metallici. Secondo molteplici dati sperimentali presenti in letteratura, il comportamento quasistatico elastoplastico di tali materiali dipende non solamente dal primo invariante dello stress (triassialità) per il danno duttile e dal secondo invariante dello stress (tensione equivalente di von Mises) per lo snervamento, ma anche dal terzo invariante dello stress (espresso dall’angolo di Lode normalizzato X) che può influenzare allo stesso tempo lo snervamento e la frattura duttile. Nella presente ricerca, viene presentato un nuovo modello di snervamento accurato e facile da calibrare, nel quale la relativa superficie dipende dall’angolo di Lode ed, eventualmente, anche dalla triassialità. Il modello proposto è stato testato e validato con dati sperimentali da letteratura sulla lega di titanio Ti6Al4V. In questa ricerca, si propone e si valida inoltre una nuova metodologia per trasformare curve ingegneristiche, ottenute tramite test di trazione, in curve true, attraverso degli strumenti matematici indipendenti dal materiale denominati MVB, funzioni solamente della deformazione di innesco necking a della geometria della sezione resistente indeformata del provino. Nel campo del comportamento dinamico dei materiali metallici, la presente tesi ha come obiettivo la valutazione quantitativa degli errori commessi nella caratterizzazione attraverso barra di Hopkinson, utilizzando il classico approccio basato solamente sulla lettura dei segnali degli strain gauge ed il più accurato approccio basato sull’utilizzo di camera rapida. In tale valutazione, si è considerato anche l’effetto della snellezza del provino e come tale caratteristica influisca sui risultati dell’una e dell’altra metodologia. Infine, nel presente lavoro, è stato analizzato il fenomeno del congelamento dell’effetto dello strain rate indotto dall’insorgere della strizione, attraverso prove sperimentali e simulazioni numeriche, considerando materiali caratterizzati da insorgenza precoce o tardiva del necking, e le conseguenze che tale fenomeno induce sulla caratterizzazione attraverso prove di trazione con barra di Hopkinson.

V

There were ups and downs, but I will certainly remember these doctoral years as a happy period of my life in which I learned a lot, I met and worked with wonderful people and my life and myself have undergone great changes.

First of all, I would like to thank Prof. Oliveri and his research team, in particular Gaetano Sequenzia and Gabriele Fatuzzo, for accompanying and guiding me throughout the graduation course and for introducing me to the much criticized and complicated world of research. You have always treated me as a part of your group, your family, and I will be grateful forever for that. It is your fault if I am here to write these acknowledgements!

Likewise, the greatest thank-you goes to my supervisor, Prof. Mirone, who afterwards took the intellectual lead of my growth in the research world and has guided me during these three years of work. I learned a lot from him and I have come to appreciate his preparation, dedication to work, kindness, respect and availability to anyone, despite the endless commitments. Working together has been a great pleasure and I hope we will continue for a very long time. With him, I have to thank also Domenico Corallo for his precious guide, especially at the beginning of my doctoral journey. The researcher who I am today, with strengths and weaknesses, is the son of your teachings.

The mobility period that I spent in Ghent was fundamental for my intellectual and personal growth. My supervisor there was Prof. Verleysen, a wonderful person and researcher who immediately made me feel at home and with whom a strong mutual esteem was born and still continues today. Many thanks for allowing me to live this priceless experience and to improve myself as a man and as a Researcher.

Thanks also to Giancarlo Costa (Signor Costa for everyone), for his incredible availability and dedication, and to all researchers and university technicians with whom I had the pleasure to work or just have a snack at the bar. The university has become my second home thanks to you.

Turning to the people closer to my heart, I have to thank Ciccio, Giulio and Matteo who are not just friends but the family I chose. They have made these years precious, always proving to be true safe harbours when everything else was uncertain.

Not all relationships are meant to last forever, but this does not mean they cannot leave an important mark. A big thank-you goes to Lella, who was next to me well before the beginning of this doctorate and who supported me in facing this challenge.

As well as making me grow intellectually, research has done something a lot more important: it has given me my beloved Federica. Thank you for what you are, for

VI

obvious is the luck I had in having a family like mine: my father, who gave me his scientific thought and who in devotion to the sons is second to none; my mother, always present and attentive but never cumbersome; my brother, who, even from far away, has managed to never be distant; my sister, simply the most sensitive person in the world. Thanks for everything.

VII

1 Introduction ... 1

1.1 Motivation ... 1

1.2 Static Characterization Literature Review ... 3

1.3 Dynamic Characterization Literature Review ... 6

1.4 Objective of the Study and Thesis Overview ... 8

2 Static Characterization and Modelling of Metals ... 11

2.1 Overview ... 11

2.2 Yielding, Anisotropy and Lode Angle Dependence ... 12

2.2.1 Static Response of Titanium Alloy Produced by Electron Beam Melting 12 2.2.2 New Yield Model ... 19

2.3 Novel Experimental Characterization Method ... 30

2.3.1 Engineering Curve vs True Curve Vs Flow Curve ... 30

2.3.2 Relationship between True Curve and Macroscopic Experimental Data: the MVB Functions ... 32

2.3.3 Application to Experimental Data ... 42

2.4 Static Characterization and Modelling Summary ... 49

3 Dynamic Characterization and Modelling of Metals ... 53

3.1 Overview ... 53

3.2 Experimental Issues in Tensile Hopkinson Bar Testing ... 53

3.2.1 Specimen Geometry, Necking and Engineering vs. True Curves Approximations ... 53

3.2.2 Specimen Shape Effect and Engineering vs. True Approach in SHTB Experiments ... 58

3.3 Necking-Induced Freezing of the strain rate effect ... 69

3.3.1 Dynamic Response of Titanium Alloy Produced by Electron Beam Melting 69 3.3.2 FE370 Steel: Dynamic Stress Amplification and Modelling of the Strain Rate Effect ... 74

VIII

4 Conclusions ... 95 References ... 97

IX

Figure 1.2 Simulation of an airplane component ... 2

Figure 1.3 Simulation of a Car Crash Test ... 3

Figure 2.1 Specimen geometry ... 13

Figure 2.2 Static tensile test... 14

Figure 2.3 Fast camera image of a dynamic tensile test ... 14

Figure 2.4 Static Tensile tests, Force-Displacement results ... 15

Figure 2.5 Static Tensile tests, corrected Force-Displacement results ... 15

Figure 2.6 Torsion tests, Moment-Rotation results ... 16

Figure 2.7 Torsion tests, corrected Moment-Rotation results ... 16

Figure 2.8 Constitutive torsion curves, Nadai EXP vs Nadai FIT EXP ... 17

Figure 2.9 True curves, Static Tensile vs Static Torsion ... 17

Figure 2.10 True tensile curves – Comparison with literature data. *Obtained from engineering curves until neck + linear extension ... 19

Figure 2.11 Cylindrical, stress invariants-based coordinates ... 20

Figure 2.12 Yield surface edge definition ... 21

Figure 2.13 Four different Yield surfaces corresponding to a given uniaxial stress and two couples of shear stress / quadratic amplification. ... 23

Figure 2.14 Specimens shapes and load modes ... 24

Figure 2.15 Material hardening functions in tension and torsion ... 25

Figure 2.16 The m function for the considered material ... 25

Figure 2.17 Deformed meshes of tension-torsion and flat shear specimens ... 26

Figure 2.18 Evolving yield surface of the Ti-6Al-4V alloy at different strain levels ... 26

Figure 2.19 Finite elements modelling of experiments by quadratic yield and by von Mises yield... 27

Figure 2.20 Stress histories of A20 and A40 tests at critical material points (mid-thickness and outer surface at the neck section) ... 29

Figure 2.21 Material flow curves ... 36

Figure 2.22 Post-necking area reduction VS engineering strain referred to the necking for round (left) and rectangular t = 20 (right) specimens ... 38

Figure 2.23 Post-necking true strain VS post-necking engineering strain for round (left) and rectangular t = 20 (right) specimens ... 39

Figure 2.24 Modified post-necking true strain VS post-necking engineering strain for round (top left), square (top right), rectangular t = 2 (middle left), rectangular t = 2.65 (middle right), rectangular t = 5 (bottom left) and rectangular t = 20 (bottom right) specimens... 40

Figure 2.25 Specimen gage lengths evolution during a test ... 41

X

comparison between the engineering curves by experiments and by FEM (right): material modelled via experimental engineering curve processed by the MVB and

by the MLR correction. ... 45

Figure 2.30 Scheme of the Joun specimen ... 46

Figure 2.31 True and flow curves obtained with MVB and MLR ... 46

Figure 2.32 Comparison between the experimental, simulation MVB+MLR and simulation Flow Line engineering curves ... 47

Figure 2.33 True and flow curves obtained with MVB and MLR ... 48

Figure 2.34 Comparison between the experimental, simulation MVB+MLR Interrupted, simulation MVB+MLR Complete and simulation Flow Line engineering curves ... 49

Figure 3.1 Effect of shoulders elongation on two different gage lengths subjected to the same eng ... 54

Figure 3.2 Effect of the same post-necking strain on two different gage lengths . 55 Figure 3.3 : Specimens shape for multi-length, conventional SHTB tests ... 58

Figure 3.4: SHTB setup ... 60

Figure 3.5: Equilibrium check for slower long specimens (left) and faster short specimens (right) dynamic tests ... 60

Figure 3.6: Engineering stress-strain and strain rate-time curves for AL 2011 .... 62

Figure 3.7: Neck-affected zone in short and long specimens ... 63

Figure 3.8: Check of engineering strains from reflected wave and from camera elongation readings ... 64

Figure 3.9: Engineering curves of FEN specimens with different L/d tested at similar strain rates ... 65

Figure 3.10: Engineering curves of FEN specimens with identical L/d = 2.5, tested at different strain rates ... 65

Figure 3.11: Necking and failure location of longer specimens ... 66

Figure 3.12: Frame extracted from the high-speed camera acquisition for diameter and elongation measurements ... 66

Figure 3.13: True curves and true strain rate data from FEN experiments ... 67

Figure 3.14 True Curves, Static Tensile vs Dynamic Tensile ... 69

Figure 3.15 Static Tensile true curve calibration ... 70

Figure 3.16 True curve vs Equivalent curve vs FEM true curve ... 71

Figure 3.17 Tensile Test axisymmetric FE model ... 71

Figure 3.18 Static tensile tests – Exp vs FEM ... 71

Figure 3.19 Dynamic true EXP vs Dynamic true fitting vs Static true fitting ... 72

Figure 3.20 Rtrue and R vs true strain rate ... 72

XI

Figure 3.23 Engineering and true Strain rates vs. strains from experiments ... 75

Figure 3.24 Static and dynamics true curves ... 77

Figure 3.25 Dynamic amplification from the extreme experimental tests 08 (Fast) e 12(Slow) ... 80

Figure 3.26 Static true stress and equivalent stress by MLR correction (left), Ludwik and MLR flow curves (right) ... 81

Figure 3.27 Validation of the static hardening: static true stress from experiments and from FEM ... 82

Figure 3.28: Tentative functions for modelling the strain rate effect ... 84

Figure 3.29 Deformed FEM specimen with bar interfaces ... 85

Figure 3.30 Comparison of Exp. vs. FEM true curves (left), Mises stress from FEM (right). ... 86

Figure 3.31 Comparison of Exp. vs. FEM true strain rates ... 87

Figure 3.32 Evolving flow stress/true stress ratio during SHTB tests ... 89

XII

Table 2.2 Experimental tests by Allahverdizadeh et al. ... 23

Table 2.3 Material hardening functions in tension and torsion ... 24

Table 2.4 Specimens FEM Models ... 35

Table 2.5 Materials characteristics ... 36

Table 3.1 Specimens data for SHTB tests ... 59

Table 3.2 EBM Ti6Al4V parameters ... 69

Table 3.3 FEN370 Test grid combining different Bar preloads, specimen lengths and nominal strain rates ... 75

## 1 Introduction

### 1.1 Motivation

This thesis fits into the framework of the static and dynamic characterization of metals. The static characterization is of great importance for the design of a component in both elastic and plastic fields. Modern materials are very ductile so they can be subjected to large deformations before failure. In contrast to the past, mechanical design in the plastic field, knowing accurately the plastic behaviour of the material, is getting more and more importance in all the high end applications in which it is necessary to reduce weight, size and costs and, at the same time, ensure high levels of structural safety. The safety factors can be seen as ignorance factors; knowing better the material behaviour, it is possible to diminish such safety/ignorance factors and reduce the consequent overdimensioning. In practice, if it is possible to know the maximum load to which a structure could be exceptionally subjected and if it is known the behaviour of the material from its yield to fracture, it is possible and useful, for the reasons explained before, to design the structure in order to have that it will deform, in such extreme case, until a stress-strain state not so far from a critical one. Very often in fact, it is more expensive to overdimension a structure than properly dimension it and then to substitute part or all of it when it is known that it is close to fracture. In some applications in which the weight is fundamental, for example in aeronautics, it is mandatory to use low safety factors to guarantee a certain level of performance. Therefore, in some cases the weight reduction consequent to the material plastic behaviour knowledge is useful for an economic reason, in others for purely technical reasons.

2 PhD Thesis

Another aspect is related to applications, for example in the automotive industry, in which some components are designed to behave like energy absorber and, therefore, their role is totally depending on the plastic phase of the material. Moreover, the large plastic deformations of modern materials are very helpful in the manufacturing design of many components involving, for example, forming processes (Figure 1.1). All these applications and processes are simulated by means of FEM analysis but, without a correct representation of the material plastic behaviour and failure, this tool is inefficient. The work that will be shown in Chapter 2 aims at the development of a new yield model and a new experimental procedure, useful to improve the static characterization and modelling of metals.

Figure 1.2 Simulation of an airplane component

On the other hand, considering the dynamic behaviour of metals, the strain rate has a great influence on their critical properties such as elastic modulus, yield stress, failure stress, and failure strain. There are many applications where materials are expected to perform under high strain rate conditions. Talking about aerospace industry, spacecraft and other orbital bodies are exposed to foreign debris that may be traveling at high relative velocities (Figure 1.2). Moreover, jet engines have extremely high operating speeds so they can be hit by foreign object with very high shock loads. Containment of debris in the event of catastrophic engine failure is another issue in jet engine design that involves highly transient loading. In some cases, fragments could pierce the engine casing and severely damaged hydraulic components that are vital for aircraft control. Automotive industry is another example, in particular considering crash test behaviour of the cars (Figure 1.3); in fact, many parts of the vehicle are designed to behave like energy absorbers during an impact, causing smaller accelerations to the bodies of the driver and of the occupants. Further examples are defence applications, turbine blade design and

Raffaele Barbagallo 3

ballistic devices. To simulate and design components involved in all these applications and in many others, it is fundamental to know the high strain rate behaviour of the material and the work that will be shown in Chapter 3 aims precisely at the improvement of the knowledge about the dynamic characterization and modelling of metals by means of Split Hopkinson Tensile Bar tests.

Figure 1.3 Simulation of a Car Crash Test

### 1.2 Static Characterization Literature Review

For completely describing the local stress state at single material points of a loaded structure, three parameters are necessary, namely, the principal stresses or the invariants of the stress tensor. In the classical plasticity framework, the second deviatoric stress invariant is assumed to be sufficient for describing the elastoplastic response of structural materials via the von Mises criteria and the hardening functions. The first expresses the yield condition through a yield surface in the stress space, the second regards the evolving size of such a surface to the equivalent plastic strain. Frequently, the response of structural metals does not comply with such idealization because also the stress triaxiality TF (first stress invariant normalized to the Mises stress) and the normalized Lode angle X (based on the third stress invariant normalized by the Mises stress) play a significant role on the elastoplastic response and on the ductile fracture. Since the sixties of the past century, the stress triaxiality is known to accelerate the failure of ductile materials by decreasing their failure strain (Chaboche, 1988; Lemaitre, 1985; Mackenzie et al., 1988; McClintock, 1968; Rice and Tracey, 1969; Gurson, 1977; Tvergaard and Needleman, 1984; Barsoum and Faleskog, 2007; Mashayekhi and Ziaei-Rad, 2006; Bai and Wierzbicki, 2010; Xue and Wierzbicki, 2009). This aspect is completely ascertained and many models are available in the literature (Bao and Wierzbicki, 2004; Brunig et al., 2008; Wierzbicki et al., 2005), although no triaxiality-related failure criteria is still universally accepted. Similar considerations apply to the third invariant expressed by normalized Lode angle, whose role in the embrittlement of materials is gaining stronger evidence in the recent years (Xue, 2009; Xue et al.,

4 PhD Thesis

2010; Mae et al., 2007; Ghajar et al., 2013; Mirone & Corallo, 2010a; Graham et al., 2012; Barsoum et al., 2012; Faleskog et al., 2013; Xue et al., 2013; Papasidero et al., 2014; Rodríguez-Millán, 2015; Cortese et al., 2014) but is not yet fully recognized. In addition, also the elastoplastic response of structural materials is potentially affected by the triaxiality factor TF and by the deviatoric parameter X. The triaxiality is known to directly influence the plastic yield of granular materials, ceramics etc., but at the same time, it seems to have a negligible effect on the plasticity of most metals (Bigoni and Piccolroaz, 2004; Piccolroaz and Bigoni, 2009; Penasa et al., 2014; Lehmann, 1985), suggesting that their yield surface in the stress space has constant cross section along the trisector axis. Conversely, the deviatoric parameter X is found to play a key role on the yield of many metals. In such cases, the flow curves from tension may significantly differ from those obtained by torsion (Bai and Wierzbicki, 2008; Erice and Gálvez, 2014; Gao et al., 2009; Gao et al., 2011; Dorogoy et al., 2015; Cortese et al., 2015; Mirone, 2014), although it is not a generalized occurrence, and the stress-strain plastic response of other metals is almost unaffected by X. Then, the yield surface of metals may either have a circular Mises-like cross section or a six-lobed Lode-angle dependent cross section, with identical shape repeated every 120 degrees. In case of anisotropic metals with X-dependent yield, the six-lobed dependence of the yield stress on the Lode angle is not repeated every 120 degrees while it is variable all over the 360 degrees domain, for each given hardening state of the material. The starting points to calibrate a Yield Model are the flow curves of the material obtained under different stress states. Tensile tests are used to obtain the flow curves for X=1 but the way to evaluate them is not straightforward. As far as properly designed tensile specimens undergo uniaxial and uniform stress and strain distributions, the simple engineering curve easily delivers the true curve via the known logarithmic formulae; under the above hypotheses, the true curve is also perfectly coincident to the flow stress-strain curve, which is the only one properly expressing the hardening of elastoplastic materials. Unfortunately, the necking inception causes the loss of strain uniformity along the specimen axis thus, beyond the necking onset, the logarithmic formulae applied to the engineering curve become unsuitable for delivering the true stress (current ratio of load to minimum cross section) nor the true strain (logarithm of the ratio between the undeformed and current neck area). Furthermore, if also the post-necking true stress is obtained by any other mean, the increasing triaxiality due to the progressive necking makes the Mises stress more and more different from the above true stress and, then, the hardening cannot be directly measured anymore. Then, cross section-based measurements become essential for calculating the local true strains and true stresses at the neck but, at the same time, the effect of the stress triaxiality on the true curve must be taken into account for converting the true curve in the Mises curve. The conversion of the true stress into the Mises stress has already received considerable efforts in the literature

Raffaele Barbagallo 5

and, despite its exact closed-form solution is not yet available, the problem has been solved from an engineering viewpoint. Different semi-empirical solutions with various degrees of accuracy and ease of use are available for translating the true curve into the flow curve, including among others the most famous one by Bridgman (1956), the MLR material-independent correction by Mirone (2004a) and the iterative finite elements (FE)-based reverse engineering approach firstly proposed by Ling (1996). Instead, the determination of the post necking true curve from experiments, based on the history of the evolving neck section, can only be achieved by experimental techniques of increasing difficulty depending on the specimen geometry:

- For round smooth specimens, the optical measurements of the minimum neck diameter can be done by video recordings and basic image analysis for distance measurement (Mirone et al., 2017; Noble et al., 1999; Le Roy et al., 1981), which is a rather simple technique for research purposes but is not yet common in industrial procedures.

- For thin sheet specimens, the two-dimensional DIC technique is the straightest option for measuring the true strain distributions and, in turn, for also determining the current cross section under diffused necking thanks to the volume conservation. Although the DIC technique for determining the true curve of thin sheets is quite common for research applications, it is definitely more complex and expensive than the simple optical measurement of a distance (Mirone & Corallo, 2010b; Sato et al., 2015). Technical problems like decorrelation and detachment of colour pattern before the specimen failure for very ductile metals, together with cost reasons make such technique only limited to rather important industrial R&D activities.

- For specimens with square and thick rectangular cross section things are still more complicate, because only 3D stereoscopic DIC techniques can deliver the effective strains and the current area of the shrinking cross section (Grytten et al., 2009; De Almeida et al., 2008; Besnard et al., 2012), allowing the successive determination of the experimental true curve.

The post-necking phase is crucial for many ductile materials exhibiting small necking strains and large failure strains; in fact, several studies investigated how the material behaves, beyond the stage of the stresses/strains localization, in the specimens typically adopted for characterization purposes. The already cited method by Bridgman (1956) requires the experimental measurement of the evolving curvature radius of the necking profile together with the neck diameter, and transforms the true curves into estimations of the Mises curves affected by approximations up to 15%, as it is also highlighted by La Rosa et al (2003), Celentano et al (2004) and Celentano et al (2005). The MLR function, proposed by

6 PhD Thesis

Mirone (2004a), does not require the experimental efforts intrinsic in the Bridgman method and delivers a lower error level within 5%. Such approach applies to smooth tensile specimens independently of their cross section although, so far, the cylindrical specimens have been usually preferred because they allow a simple determination of the resisting cross section and, in turn, of the true curve to be transformed in Mises curve. Ling (1996), as well as Joun et al. (2008), proposed iterative FEM-based procedures for obtaining the Mises stress–strain curves, where either the engineering curves or the load-displacement curves from experiments were used as the target functions to be reproduced by FEM. Zhang et al. (1999) proposed a method to overcome the issue of the resisting area in flat specimens with a function relating the total area reduction to the thickness reduction at a single specific strain level. Zhang et al. (2001) extended the same method to materials with isotropic elastic proprieties but anisotropic plastic proprieties. Cabezas et al (2004) made an experimental and numerical study of the mechanical behaviour of SAE 1045 steel sheet specimens during the conventional tensile test, extending the procedure they proposed for cylindrical specimens. Kim et al (2013) determined the true stress–strain curves of three types of sheet metals, namely, DP780, TRIP780 and EDDQ up to the initial stage of localized necking, by using a full-field measurement technique combined with the virtual full-fields method (VFM). However, the engineering approach is still frequently adopted instead of the true one for the material characterization within industrial applications, despite its known poor accuracy, because of its ease of use. In fact, the engineering curves just require the experimental measurement of the current elongation over a given gage length, which can be done by very simple sensors; instead, the true curves require the experimental measurement of the shrinking cross section, which needs the implementation of more complicate optical techniques. Verleysen et al. (2009) and Verleysen & Degrieck (2004) highlighted the deviation occurring in the post-necking range between the elongation-based engineering strains and the effective maximum local strain in split Hopkinson tensile bar (SHTB) tensile specimens, based on image analysis measurements. Mirone et al. (2017) shown that, during high strain rate tensile tests on a mild steel by Hopkinson bar, the true strains at failure are up to 3 times greater than their engineering counterparts, depending on the specimens slenderness.

### 1.3 Dynamic Characterization Literature Review

The effect of the strain rate on the elastoplastic response of metals consists of a positive dynamic amplification of the equivalent stress, usually modeled by monotonically increasing functions of the strain rate, saturating at strain rates within the range of those achieved in Split Hopkinson Tensile Bar (SHTB) tests, as in the Johnson-Cook (Johnson & Cook, 1983), Cowper-Symonds (Cowper & Symonds,

Raffaele Barbagallo 7

1957) and Zerilli-Armstrong (Zerilli & Armstrong, 1987) formulations. The tensile tests performed at high strain rates by way of the SHTB are subjected to the same length-induced and necking-induced stress-strain uniformity issues typical of the static tension tests, together with other possible inaccuracy causes inherent to the strain-rate-dependent nature of the SHTB tests. The strain gauge readings on the input and output bars only allow to derive the gross elongation rate of the entire specimen, which always includes the contribution of the specimens shoulders and also hides any information about the post necking strain localization. The reference to the initial cross section of the undeformed specimen deteriorates the accuracy of the stress, whose distributions also undergo significant gradients and non-uniformities after the necking onset. Thus, the standard SHTB formulation is rather dependent on the specimen geometry and returns approximate stress, strain and strain rate. Verleysen et al. (2004), Verleysen & Degrieck (2004) and Sato et al. (2015) addressed this topic by providing a quantitative estimation of how much the elongation-based engineering strain, based on classical SHTB strain gauge readings on the bars, differs from the effective maximum local strain on the specimen, based on image-analysis measurements. Mirone (2013) also evaluated the necking-induced progressive deviation of the local true strain and true strain rate from the nominal (engineering) strain and strain rate. When the strain measurements in SHTB experiments are only based on strain gauge readings, without high speed camera image analysis, the initial gage length of the specimen may greatly affect the measured engineering strain, as also pointed out by Rusinek et al. (2005), Osovski et al. (2013), Rodriguez-Martinez et al. (2013) and Rotbaum & Rittel (2014). The specimen length also influences the ringing time required for attaining equilibrium of the forces at both specimen ends, as evidenced in Rusinek et al. (2005) and Yang & Shim (2005). The non-uniformity of the stress distributions and their deviation from the stress uniaxiality are directly related to the specimen shape and to the necking-induced perturbations, but the latter issue and its interaction with the strain rate are not yet fully resolved in the literature. The stress state is analysed in Anderson et al. (2014) and Roth & Mohr (2014) accounting for the dynamic necking; the stress triaxiality is observed for checking its influence on the whole stress-strain response. Cadoni et al. (2011) analysed, among other mechanical characteristics, the variation of the necking strain with the strain rate for aluminium alloy 7039 T-651 and for titanium alloy Ti-6Al-4V. Rusinek et al. (2005) correlated the critical impact velocity and multiple necking to the energy storage capability of specimens, Besnard et al. (2012) implemented stereocorrelation techniques for in-depth necking measurements, while Sato et al. (2015) adopted digital image correlation to the same subject for getting detailed distributions of necking-affected strains and fracture surfaces. Osovski et al. (2013) found a deterministic relationship between the position of the necking along the specimen axis, with possible multiplicity, the wave propagation speed and the specimen length. Guan

8 PhD Thesis

(2014) proposed an upgrade of the Hart criterion for identifying the dynamic necking onset, while Vaz-Romero et al. (2016) found a relationship between the specimen size and the necking speed development. The dynamic strain localization is also successfully analyzed and modeled by Tarigopula et al. (2008) via coupled imagery and numerical techniques. Other necking-related counter-intuitive outcomes are also reported by Rotbaum et al (2015) who discussed the apparent insensitivity of notched specimens under dynamic loads exhibiting localization and failure far from the notches, which, from the viewpoint of the stress uniformity and triaxiality, can be regarded as an artificially generated neck already active at the first yield. Detailed analyses of the interaction between necking and strain rate are also provided by Rusinek et al. (2005), who relate the critical impact velocity to the wave length and to the position where the neck originates along the specimen axis, and by Yan et al. (2014) who assess the variability of the necking onset depending the strain rate for two different alloys. The occurrence of multiple necks and their retardation, together with the capability of gross energy absorption by the deforming specimens, can be directly related to the strain rate and to the specimen length, as discussed in Yang & Shim (2005), Nilsson (2004), Besnard et al. (2012), Zaera et al. (2014), Guan (2014), Xue et al. (2008). Peroni et al. (2015) developed a numerical procedure which allows to derive the dynamic material hardening by iteratively guiding the deforming mesh profile to comply to the experimental necking profile, acquired by speed camera.

### 1.4 Objective of the Study and Thesis Overview

Despite the several yield models available in the literature, there is not a universally accepted one, considering that everyone has its pros and cons. In this thesis, a new flexible and easy-to-calibrate yield model including a dependence on both the triaxiality factor TF and the deviatoric parameter X is proposed, including the functions by von Mises and by Tresca as special cases of full insensitivity and of reference sensitivity to X, respectively. Experimental data from the literature including mixed tension/torsion tests are used for assessing the predictive capability of the yield model by way of Fortran subroutines implemented in finite element simulations of the experiments.

Regarding the static experimental characterization by means of tensile tests, it is clear that a method for obtaining the true curves of materials just from the engineering curves would be highly desirable. In fact, such method would have the benefits of the simple experimental procedures typical of the engineering approach while maintaining at the same time the accuracy degree typical of the true approach. In this thesis, a very simple new way for obtaining the true curve of a material with just “engineering efforts” is presented. The starting consideration, common to the derivation of the MLR correction in Mirone (2004a), is that the necking only affects

Raffaele Barbagallo 9

the structural response of specimens due to geometry changes, and such changes are somehow independent of the specimen material. This is similar to what happens to columns under buckling whose deformed shape depends on the column geometry and on its constraints rather than on its material properties. A set of tensile tests with different arbitrary material hardening curves and different specimen shapes is simulated by finite elements. For each given specimen shape, the true curves predicted by FEM are demonstrated to be directly related to the engineering curves, via the proposed MVB functions, independently of the considered material. The material-independent MVB functions are then provided for the considered geometries including round, flat thick and flat thin tensile specimens, allowing to derive the true curves from the engineering curves without the need of any further experimental measurement. The validity of the MVB functions is finally demonstrated through tests data from experiments and from the literature.

Dynamic characterization is also object of the present study. Firstly, the issues regarding the materials characterization by means of SHTB setups are discussed. Two series of SHTB tests on different metals are considered, the first one based on the classical Hopkinson-bar techniques, the second one based on high speed camera-assisted SHTB tests allowing to derive the post necking true stress, true strain, and true strain rate. The experimental findings from the standard SHTB tests are firstly used to assess the influence of the initial gage length/diameter ratio (L/d) of smooth specimens on the engineering stress, strain and strain rate and, in turn, on the overall engineering characterization at high strain rates. The engineering stress, strain and strain rate from the classical SHTB experiments are then compared to the true stress, strain and strain rate from the high speed camera-assisted SHTB tests, in order to attempt a reliable quantitative evaluation of the approximations intrinsic in the engineering approach. The camera-assisted experimental data at different strain rates also show that the necking onset significantly affects the strain rate sensitivity and the dependence of the true curves on the strain rate. A new aspect of the dynamic characterization by means of SHTB setups is also shown and discussed in the present research. The strain rate effect is determined by static and high strain rate experiments on a mild steel named FEN steel, where the evolving resisting cross section and the corresponding load, measured at known time intervals, delivered the true stress, true strain and true strain rates. The dynamic tests are ran on a direct-tension SHTB with different incident waves and different specimens lengths, leading to different nominal engineering strain rates. For each SHTB test, the ratio of the dynamic true stress to the static true stress is calculated at fixed strain intervals and is associated to the current value of the evolving true strain rate; the resulting trends of the dynamic amplification are approximated by different tentative functions expressing the strain rate sensitivity of the FEN steel. Two “extreme” experiments, representative of the entire set of trails, are then simulated by FEM adopting all the tentative strain rate functions: the FEM outcome

10 PhD Thesis

compared to the experimental results delivers enough information for proving that an important relationship exists between the necking and the strain rate effect. A discussion is finally provided about the limits, arising from the above interaction, to the effective testability of metals at high strain rates via SHTB equipment. This thesis includes four Chapters. After the introductive Chapter 1, Chapter 2 is about the static characterization of metals. Firstly, the proposed new Yield model is shown with a first part in which an experimental campaign on Electron Beam Melting Ti6Al4V is discussed and a second part in which the mathematical formulation and the application of the new Yield model to literature data are presented. Secondly the new proposed experimental characterization method, able to convert engineering variables coming from a tensile test to true data, is shown; in a first part, the theoretical background is explained while, in a second part, its application to experimental data is shown. Chapter 3 is about dynamic characterization of metals. Firstly a focus on the experimental issues regarding SHTB dynamic tests and, in particular, the comparison between the true and the engineering approaches and the influence of the specimen geometry is presented. Then, the freezing of the strain rate amplification effect induced by the necking phenomenon in SHTB dynamic tests is investigated. In a first part, dynamic tests on Electron Beam Melting Ti6Al4V specimens are discussed and in a second part a dynamic campaign on FE370 steel specimens is analysed regarding the evidence of the necking freezing effect. Finally, Chapter 4 discusses about the conclusions and suggestions for future researches.

### Copyright Statement

Some passages have been quoted verbatim from the published papers of the author (Mirone et al, 2016b; Mirone et al, 2016c; Mirone et al, 2017).

## 2 Static Characterization and Modelling

## of Metals

### 2.1 Overview

To simulate the static behaviour of a material it is necessary to have an accurately calibrated yield and damage model able to consider all the possible stress states that such material could undergo. In this Chapter, a new yield model and a new experimental characterization procedure will be discussed.

According to several experiments reported in the literature, the elastoplastic behaviour of metals depends on all the three invariant of stress, represented by the triaxiality factor TF, the equivalent von Mises stress and the normalized Lode angle X. In this Chapter, after showing an experimental campaign conducted on Electron Beam Melting Titanium Alloy demonstrating the unsuitableness of the classical Von Mises approach, a new yield model is presented, where the yield surface depends on the Lode Angle and, eventually, also on the triaxiality ratio. The proposed model is identified by a calibration parameter expressing the degree of nonlinearity of the yield with respect to the Lode angle, and a calibration function expressing the maximum variability of the hardening stress at the two extremities of the Lode angle range, corresponding to the uniaxial and to the pure shear stress states. The proposed model has been tested against experimental data from the literature on the Titanium alloy Ti6Al4V, including mixed tension-torsion loading which allowed to control the evolution of X and to confine its values into different narrow ranges for better investigating the Lode angle effects on the yield response. A yield model must be calibrated and the starting points to do that are the flow curves of the material obtained under different stress states. Tensile tests are used to obtain the flow curves for X=1 but the way to evaluate them is not straightforward. The usual elastoplastic characterization of metals consists of determining the experimental tensile true stress-true strain curve (true curve) and of correcting it for the post-necking triaxiality, in order to obtain an estimation of the equivalent Mises (flow) stress-strain curve. However, especially in the industry, the elongation-based engineering curve is often used because of its simplicity opposed to the cross section-based true curve, which, instead, is less simple to be measured, unless either measurements of the shrinking specimen area and/or digital image correlation for local strains are used. A new methodology is also proposed in this Chapter for translating the engineering curves into the true curves via material-independent mathematical tools named MVB functions, which only depend on the necking initiation strain and on the aspect ratio of the undeformed

12 PhD Thesis

cross section. The true curves delivered by the MVB functions can be then translated into the flow curves via the MLR correction, proposed by Mirone (2004a). The MVB functions are found to work properly for various specimens with round, square and rectangular cross sections, provided that the specimens slenderness (ratio of length to section area) is large enough to prevent the necking-induced stress triaxiality to overlap with the triaxiality necking-induced by the specimen shoulders. Nine arbitrary hardening laws are adopted for checking the validity of the MVB functions by finite elements, encompassing very different combinations of early/medium/late necking strains and low/medium/high hardening slopes. The flow curves of the above arbitrary materials are obtained as Ludwik functions, which, beyond the necking onset, become linear true curves corrected via the MLR function. It is worth noting that such hypothesis about the flow curves, widely supported by literature data, also imposes a remarkable constraint to the way the curvature of the flow curve and, then, the hardening itself, may evolve in the post-necking range. The material independency of the relationships between engineering curves and true curves nicely complies with the evidence that the necking evolution is a purely geometric phenomenon, as it was also found in previous works. The experimental validation is provided by in-house tests and by literature data, referred to round, thick plate and thin sheet specimens.

### 2.2 Yielding, Anisotropy and Lode Angle Dependence

2.2.1 Static Response of Titanium Alloy Produced by Electron Beam Melting

2.2.1.1 Electron Beam Melting Ti6Al4V

The Ti6Al4V alloy, known also like F136, is by far the most used titanium alloy. In general, the titanium alloys have an austenitic α-phase stable at high temperatures and a martensitic β-phase stable at lower temperatures. The F136 is a mixed α+β alloy. Adding aluminium tends to stabilize the α-phase, while vanadium stabilizes the β-phase.

The Electron Beam Melting (EBM) process developed by Arcam allows for end
products with complex structures and geometries that, in many cases, are
impossible to obtain by foundry process and standard machining techniques. EBM
is an advanced process in the Solid Free Form Fabrication Industry, which consists
in the manufacture of components obtained directly from the CAD model. The basic
idea of this technology is to get the final product building it layer by layer; the
geometric information, obtained from the 3D model, is translated into the product
by melting the metal powder using an electron beam. This process can be applied
to different alloys. The speed of growth is about 60 cm3_{/h and the thickness of the }
metal powder layers vary from 0.05 to 0.20 mm. After each melting process, a
movable element passes through the entire surface positioning the new powder

Raffaele Barbagallo 13

layer. Table 2.1 shows the chemical composition of the powder used for producing Ti6Al4V alloy.

Arcam Ti6Al4V

Al 6% Fe O N H Ti

V 4% 0.03% 0.015% 0.01% 0.003% Bil

Table 2.1 Chemical composition of the powder used for the Ti6Al4V alloy

The whole production process may confer a certain degree of anisotropy to the components. The material behaviour of the EBM alloy may be orientation-dependent in terms of stress-strain elastoplastic response as well as in terms of damage sensitivity and ductile fracture under given triaxiality histories.

2.2.1.2 Experimental Campaign

The static behaviour of a sintered Ti6Al4V alloy is investigated here by way of quasistatic tension and torsion tests, part of a greater experimental campaign described here including also dynamic tension tests, which will be discussed in Chapter 3.3. In particular, five static tensile tests, three static torsion tests and two high strain rate tests have been carried out. The outcome of the static experiments will give information about the Lode Angle influence on the behaviour of the material. Moreover, comparing such results to similar tests results from the literature concerning Ti alloy obtained by classical metallurgical techniques, will give some indications about how the technological process may affect the final performance of the material and the component.

The considered specimens, all with the same shape (Figure 2.1), were produced by the MT Ortho Srl by way of an Arcam Q10 machine using EBM technology, capable of melting successive metal layers perpendicularly to the specimen axis.

Figure 2.1 Specimen geometry

The static tensile and torsion tests have been performed using a Zwick/Roell Z100 machine, retrofitted with a torsional actuator and the respective control system, together with a camera recording for image acquisition and analysis (Figure 2.2). Instead, the dynamic tests have been performed by way of a Split Hopkinson

14 PhD Thesis

Tension Bar (SHTB) with fast camera recording (in Figure 2.3 a frame captured at 150’000 fps).

The used production technology for the specimens has the drawback of generating specimens with a very high superficial roughness that can be only partially rectified with after production mechanical finishing. This characteristic causes a difficult post processing analysis of the camera images, especially in the dynamic tests where a lower resolution is essential for achieving high frame rates. Moreover, the tolerance of about 0.2 mm and the ellipticity of the cross sections together with the small size of the specimens generates differences from the nominal diameter up to 6%.

Figure 2.2 Static tensile test

Figure 2.3 Fast camera image of a dynamic tensile test

2.2.1.3 Static Tests Results

Figure 2.4 shows the Force-Displacement curves of the tensile static tests extracted directly from the machine, showing a significant scattering of both maximum loads and displacements at fracture within the series of five specimens. The maximum load difference is due to the small differences in the diameter of the cylindrical segment, while the differences in elongation are reasonably due to the intrinsic

Raffaele Barbagallo 15

characteristics of the material: the build-up process makes the material very irregular so it can contain little defects that can suddenly initiate the fracture. The displacement readings of the machine are affected by the elastic deformation of the clamps so, elongation readings from camera images has been performed for getting the real elongation of the centre cylindrical segment of the specimen. The corrected results are shown in Figure 2.5.

The static torsion tests have been performed in “free end” modality, that is ideally without axial constrains on the specimen, in order to avoid axial forces and obtain a pure shear loading condition. In Figure 2.6 are shown the Moment-Rotation results of the static torsion tests extracted directly from the machine. Also in this case the maximum moment difference is due to the small differences in the gage length diameters while the different maximum displacement is reasonably due to the intrinsic sudden damage initiation of the material.

Figure 2.4 Static Tensile tests, Force-Displacement results

Figure 2.5 Static Tensile tests, corrected Force-Displacement results

Also for the torsion tests, the elastic deformation of the clamps affects the rotation readings but, in this case, is not possible to use camera images analysis to correct them. Then, the curves have been corrected by subtracting an elastic torsion of the

16 PhD Thesis

clamps estimated by imposing that torque and torsion at the first yield must agree with the elasticity modulus of the material assumed by literature. In Figure 2.7 are shown the corrected curves.

Figure 2.6 Torsion tests, Moment-Rotation results

Figure 2.7 Torsion tests, corrected Moment-Rotation results

While for the tensile tests is it possible to obtain the true curves of the material synchronizing the camera images with the load curve of the machine and calculating the instant area of the necking section from the diameter extracted from the images, for the torsion tests a direct calibration procedure proposed by Nadai (1963) was used. Nadai’s formulas allow to obtain the τ - γ curve directly from the Moment – Rotation experimental data:

( ) = + 3 , = ( ) (1)

where θnis the rotation normalized by the gage length and r0 is the initial radius of

the specimen. Then it is possible to obtain the σ – ε curve considering the following well known correlations

Raffaele Barbagallo 17

= √3 , = _{√} (2)

Equations (1) and (2) can be applied directly to the experimental results but the obtained τ - γ curves (solid lines in Figure 2.8) include a lot of noise because the derivative of the moment greatly amplifies the digital approximation of the torque measurement. Then, the same equations are applied successfully to the filtered experimental torque-torsion data, leading to smooth τ - γ curves (dashed lines in Figure 2.8). As it is possible to see in such figure, there is a big scattering between one curve and the other two suggesting that the higher one is due to an experimental error like in the estimation of the original diameter.

Figure 2.8 Constitutive torsion curves, Nadai EXP vs Nadai FIT EXP

Figure 2.9 shows together the true curves obtained from the static tensile tests (orange circles) and from the static torsion tests (grey triangles) with the correspondent fitting curves.

18 PhD Thesis

This graph must be analysed considering that, as already highlighted, the build-up process makes the material very irregular so it can contain little defects that can suddenly initiate the fracture. However, it is possible to see how the deformation at fracture is less than 0.05 for all the torsion tests and up around 0.20 for the tensile tests, therefore there is lode angle influence in terms of damage sensitivity and ductile fracture. Moreover, considering the fitting curves, it is possible to see also a lode angle influence in the stress-strain elastoplastic response despite the very low fracture strain of the torsion tests.

2.2.1.4 Comparison with Literature Data

The fitting curve of static true tensile curves obtained in this thesis work from EBM Ti6Al4V specimens with axis orientation perpendicular to the melting plane (UNICT curve) is now compared to the following literature data:

- Static curves from rolled Ti6Al4V by Galàn et al. (2013), Peirs et al. (2011) (UGHENT curve),

- Static curve from rolled Ti6Al4V by Allahverdizadeh et al. (2015) (POLIMI curve),

- Static curves from EBM Ti6Al4V specimens with axis orientation parallel and perpendicular to the melting plane by Rizza (2015) (UNICT PW curves). Figure 2.10 shows the above comparison with the curves marked with “*”obtained by transforming the engineering curves through the well-known relations σ = S*(1+ep) and ε = ln(1+ep) until the necking onset and completing them with a linear extension tangent to the curve, as a reasonably approximate prosecution of the true curve.

The orientation of the EBM specimens with respect to the melting plane of the machine has a great effect on the material behaviour. When the axis of EBM specimens is parallel to the melting plane, the static response of the alloy is very similar that of the rolled alloy Ti-6Al-4V tested at the UGHENT and at the POLIMI. On the other hand, the specimens with axis perpendicular to the melting sections tested by Rizza, exhibit a static behaviour very similar to the initial response of the static specimen tested within this thesis work, unless that the former curves are derived from the engineering curves then only extend up to strains of about 0.1, while the latter ones extend up to failure at more than twice the above strain. All this data clearly shows that the axis orientation perpendicular to the melting plane decreases the static stress response of about 10% with respect to the case when the axis is parallel to the melting plane.

Raffaele Barbagallo 19

Figure 2.10 True tensile curves – Comparison with literature data. *Obtained from engineering curves until neck + linear extension

In conclusion, it is possible to assert that the EBM Ti6Al4V is a significant lode angle sensitive material looking both at the differences between torsion and tensile curves of specimens with the same orientation in respect to the melting plane and at the differences between tensile curves of specimens with different orientation in respect to the melting plane (anisotropy could be seen as a lode angle dependency). To simulate correctly a material with this kind of behaviour, it is necessary to use a lode sensitive model as the novel one proposed in the following section.

2.2.2 New Yield Model

2.2.2.1 Mathematical Formulation

A given stress tensor corresponds to a point in the space of principal stresses and can be either identified by the Cartesian coordinates s1, s2, s3 in a rectangular reference system or by the Haigh coordinates in a cylindrical reference system. The stress coordinates also express the three invariants of the stress tensor which can be combined each other in the following parameters:

(3) (4) (5)

where 2_{3}_{Mises} is the radial coordinate of the stress state (Figure 2.11) based on
the second stress invariant, the deviatoric parameter X is the Lode angle (third
invariant of deviatoric stress) normalized over +/- 30 deg intervals, and the
triaxiality factor TF expresses the axial coordinate (related to the first stress
invariant and to the hydrostatic stress H), normalized to the equivalent stress.

###

###

eq eq H eq H H H Mises TF Sin X 3 2 27 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 120 PhD Thesis

Considering that isotropy is assumed to apply, the Yield Surface (YS) has a tri-lobe symmetry around the {1, 1, 1} axis. In case of positive-negative symmetry (yield stresses in tension and compression identical each other), then a six-lobed symmetry applies.

The greatest possible evidence of the Lode angle affecting the yield of some materials is given by the difference found between the hardening curves in pure tension and in pure torsion.

The phenomenological YS proposed here is a combination of the von Mises and the Tresca surfaces, based on a Tresca-like linear cross section with straight edges connecting the pure shear and the purely uniaxial yield conditions, over which a tunable amplification is superimposed in the form of a quadratic function of the Lode angle, ensuring a flexible calibration parameter with good control of the convexity of the yield surface.

Figure 2.11 Cylindrical, stress invariants-based coordinates

As usual for metals, the effect of the triaxiality on the yield surface is supposed to be negligible, then the yield surface has a uniform cross section along the trisector axis, and the whole surface can be then identified by its intersection with the deviatoric plane. However, a tapered cross section modelling the effect of hydrostatic pressure on the yield can be easily included as in Mirone (2014). Assuming symmetrical behaviours in tension and compression the definition of the yield surface can be limited to the interval of Lode angles [0, 30].

According to the scheme of Figure 2.12, a Cartesian reference U-V is assumed on the deviatoric plane, so that the U axis identifies a zero Lode angle, pure shear direction. The red line identifies a Tresca-like yield surface with 12 straight edges accounting for a Lode-angle dependent yield stress, spanning between TE in pure tension and SH in pure shear.

Raffaele Barbagallo 21

Figure 2.12 Yield surface edge definition

Such a segment is described by the equation of a line passing across the above points on the deviatoric plane:

(6)

The intersection P between such segment and the general direction at Lode angle can be then easily found, and its distance from the origin returns the current yield stress according to the straight-edged yield surface connecting the pure shear and the uniaxial yield stresses:

(7)

Then, a Lode angle-dependent quadratic amplification of the yield stress is introduced for better flexibility as a second order multiplicative term, whose effect is qualitatively depicted by the blue curve in Figure 2.12. Such a quadratic amplification spans from 1.0 at the extremities of the Lode angle range (and ), up to the desired calibration value at the desired representative angle *, so providing a single calibration parameter. As far as the calibration value is positive, the resulting yield surface is convex in the Lode angle range (0, /3), which is where convexity must be ensured.

The radial coordinate of the point Q is then obtained by incrementing that of the point P by the above quadratic term, and the equivalent stress is finally defined as in equation (8). (8)

###

###

6 sin 6 cos ; 3 2 1 TE SH TE SH m U m V###

###

_{ }

tan
1
tan
1
3
2 2
2
2
m
V
U
P
O _{p}

_{p}

_{SH}

###

###

###

_{ }

###

###

* 6 * 6 1 tan 1 tan 1 2 3 2 2 2 qa m Q O SH Eq22 PhD Thesis

where qa is the only calibration parameter, required together with the m function, for assessing the quadratic amplification of the yield due to the Lode angle, and for finalizing the current shape of the yield surface.

The hardening effect in equation (8) is provided by the evolving scale factor Sh, which is the current, strain-dependent yield stress in pure shear, while the possible variability of the surface shape during the straining process is included in the term m, which expresses the strain-dependent relationship between the hardening stresses under pure uniaxiality and pure shear. The degree of curvature of the surface edges is instead assumed to be constant as the parameter qa, so far, is assumed to be a strain-independent material constant.

Then the yield surface can be also expressed in the fully equivalent form of eq. (9), where the hardening is accounted for by the more familiar hardening stress in pure tension Te, playing the role of the evolving, strain-dependent scale factor:

(9)

In principle, the complete identification of such a yield surface can be made by two base experiments in pure tension and in pure torsion, providing the hardening stresses (TESH and m), plus one more single test at the intermediate Lode angle

*, for calibrating the additional parameter qa.

More reasonably, the parameter qa can be found by minimizing the discrepancies of finite elements runs against a finite set of tests at intermediate Lode angles. If m=atan(15 deg), then the parameter qa can be tuned for making the yield surface to collapse on the Mises surface, depending on the arbitrary calibration angle *. If instead m=0 and qa=0 , the Tresca surface is obtained as a special case.

The variability of qa with the plastic strain can be eventually introduced, making it a calibration function instead of a calibration constant, so allowing to model further strain-promoted shape evolutions of the yield surface and then giving one more degree of flexibility to the proposed Yield model.

Figure 2.13 shows four possible yield surfaces for a given reference uniaxial yield stress, where the shear yield stress is greater or smaller than the Tresca yield stress (outward or inward protruding dodecagons) and the quadratic amplification is either turned off or is imposed to be 20% at 15 degrees (straight or curved edges).

###

###

_{ }

_{}

_{} * 6 * 6 1 tan 1 tan 1 6 sin 6 cos 2 2 2 qa m m TE Eq

Raffaele Barbagallo 23

Figure 2.13 Four different Yield surfaces corresponding to a given uniaxial stress and two couples of shear stress / quadratic amplification.

2.2.2.2 Calibration to Literature Data

The yield model discussed here is checked against literature experimental data on Ti6Al4V by Allahverdizadeh et al. (2015). Such experimental campaign includes pure tension, pure torsion and mixed tension-torsion tests imposed by a constant tensile preload followed by monotonically increasing torque up to failure, so that the deviatoric parameter can be virtually controlled at the local scale for investigating its effect on the stress-strain response.

In fact, axisymmetric tensile stress states (including uniaxiality as special case) generates X=1, while the generalized plane strain (including pure torsion as special case) makes X=0; mixing both load types in the desired proportions allows to determine and maintain the desired values of X at the meaningful material points within the specimens.

Material Series id Test type Specimen shape

Ti 6A l4 V A ll ah ve rd iz ad eh e t a l. ATo Torsion “

A20 pre-Tension 20 kN + Torsion “ A30 pre-Tension 30 kN + Torsion “ A40 pre-Tension 40 kN + Torsion “ TFS Tension Tens. Flat smooth SFB Shear Shear Flat butterfly TFH Tension Tens. Flat holed TFN Tension Tens. Flat notch. R 6.67 TRS Tension Tens. Round smooth TRN Tension Tens. Round Notched TPB Three-points Bending Notched square bar

Table 2.2 Experimental tests by Allahverdizadeh et al. 200 400 600 800 1000 30 210 60 240 90 270 120 300 150 330 180 0

24 PhD Thesis

Figure 2.14 Specimens shapes and load modes

In Table 2.2 are identified the tests from literature (Allahverdizadeh et al, 2015) used here for checking the accuracy of the proposed yield model.

Also flat specimens with butterfly-like, grooved and notched shapes are included in the test series according to Figure 2.14, providing further data about particular combinations of evolving X and TF values.

For the Ti alloy considered here, the torque-rotation and load-elongation-diameter curves and the specimens geometry data reported in Allahverdizadeh et al. (2014), Allahverdizadeh et al. (2015) and Allahverdizadeh, N., (2014) allow the derivation of the torsion and tensile flow curves, including for the latter the postnecking correction (e.g. reverse engineering, Bridgman, MLR).

The material hardening functions from tensile and from torsional tests after a general reassessment of the data are summarized in Table 2.3 and plotted in Figure 2.15.

Material Test type Flow curves
Ti6Al4V
Allahverdizadeh et al.
Tension
06
.
0
1335 _{Eq}
Tens
Eq
_{} (pre-necking)
2
550
1230
1058 _{Eq} _{Eq}
Tens
Eq
(post-necking)
Torsion _{1325} 0.08
Eq
Tors
Eq

Raffaele Barbagallo 25

Figure 2.15 Material hardening functions in tension and torsion

The significant departure of the flow curve in torsion from that in tension evidences that the Lode angle plays a key role in the yield of this metal. The evolving function m(Eq) for the Ti6Al4V alloy, derived according to the yield model proposed here and to eq. (6), is plotted in Figure 2.16. The initial negative values of m indicate that, at the beginning of the plastic range, the yield stress in pure shear is intermediate between the Tresca one and the Mises one at the given hardening level. The increasing values of m imply that the shape of the cross sections of the yield surface progressively changes, and the small protrusion it shows just after the first yield at the pure shear angular coodinate, tends to move inward and becomes less and less pronounced as the plastic strain evolves.

When m=0 the yield in pure shear becomes identical to that of the classical Tresca criteria, although the yield stress at different Lode angles is generally beyond the Tresca prediction; if instead also the quadratic parameter qa=0, then the whole surface collapses into the Tresca one.

Positive values of m indicate that the yield surface exhibits inward edges at the zero Lode angle and the yield stress in pure shear is lower than the Tresca prediction at that hardening level.